368 
Estos residuos analizados contienen : 
A. B. C. 
Carbón 0e r ,825 0s r ,560 vestigios. 
Hierro.... 0 ,557 0 ,445 vestigios. 
Sílice. 0 ,242 0 ,238 0 ,240 
1 ,624 1 ,243 0,240 
De este modo el efecto producido de una manera completa 
por el temple se realiza parcialmente por el martillado, y las 
cualidades que constituyen el acero parecen crecer al mismo 
tiempo que aumenta la proporción del carbono combinado mas 
intimamente con el hierro. Decimos esto, porque generalmente 
está admitido que cuanto mas considerable es la cantidad de 
carbón separada por los ácidos, es menos íntima su combina- 
ción con el metal. 
No podría referir aquí toda la sériede análisis que he eje- 
cutado por este método sobre los aceros de diversas especies, 
y particularmente sobre aceros mas ó menos martillados; lo 
que de ellas resulta es, que al mismo tiempo que corroyéndose 
se bonifica el acero, se disminuye la proporción de carbón que 
separan de él los ácidos. Igualmente he observado que los ace- 
ros laminados dejan un residuo carbonoso mas considerable 
que los martillados en circunstancias iguales, lo cual está con- 
forme con la observación, puesto que la acción del laminador 
no es tan poderosa como la del martillo para mejorar el acero. 
El mismo sistema de experimentos y de análisis me ha 
permitido establecer que los efectos del calor son sensible- 
mente inversos de los que producen el martillado y el temple. 
De modo que el acera templado, después de recocido por es- 
pacio de algún tiempo, que varía desde algunas horas hasta 
varios dias, da después de disuelto cantidades de carbón libre 
que han aumentado al mismo tiempo que la duración y la in- 
tensidad de las caldas. Los aceros recocidos no recobran sus 
cualidades primitivas como sus propiedades químicas en pre- 
sencia de los ácidos, después del martillado ó el temple. 
Para confirmar este resultado, he operado del modo ya 
